## Rancang Bangun Volume 04 Nomor 2 (2018) Halaman Artikel (33-36)

## JURNAL RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Potensi Pemanfaatan Limbah PII Quary Sebagai Pengganti Agregat Halus Beton
Wennie Mandela 1 , A. Didik Setyo Purwantoro 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak
Fakta di beberapa quary pasir wilayah Sorong Raya, kadar lumpurnya masih cukup tinggi yaitu kisaran 8% - 19 % dengan mutu beton yang didapatkan maksimal K-200. Dalam upaya mencari alternatif material pasir lokal tersebut, teridentifikasi ada limbah dari perusahaan pengolah tambang batu pecah yang ada di Kota Sorong yaitu PT Pro Intertech Indonesia (PII QUARY).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mutu beton rata-rata yang dihasilkan dari uji laboratorium atas benda uji beton  yang memakai limbah PII Quary dan untuk mengidentifikasi potensi serta kelayakan limbah PII Quary apakah dapat dijadikan alternatif pengganti agregat halus beton Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan  di  laboratorium  Teknologi  Beton  Teknik  Sipil  Universitas  Muhammadiyah  Sorong.  Penelitian  yang menggunakan jenis material limbah dari PII Quary berupa pasir batu. Sampel yang diambil akan dicampur dengan agregat kasar, semen dan air untuk kemudian diketahui karakteristik mutu beton yang dihasilkan. Hasil penelitian didapatkan uji kuat tekan rata-rata silinder beton umur 28 hari sebesar 17,5 MPa belum mencapai mutu beton yang ditargetkan yaitu 25 MPa. Limbah batu pecah PII Quary disimpulkan dapat dijadikan sebagai alternatif bahan pengganti agregat halus beton. Akan tetapi, mutu beton  yang dihasilkan hanya memenuhi mutu beton kelas 1  yang digunakan bukan untuk pekerjaan struktur.
Kata Kunci : Limbah quary, mutu beton, agregat halus

## 1. Pendahuluan
Pada saat ini perkembangan di bidang konstruksi bangunan  mengalami  kemajuan  yang  pesat.  Dengan semakin  pesatnya  pertumbuhan  pengetahuan  dan teknologi  di  bidang  konstruksi  mendorong  untuk lebih memperhatikan standar mutu serta produktivitas  kerja.  Teknologi  di  bidang  konstruksi dapat  berperan  serta  dalam  meningkatkan  sebuah pembangunan  konstruksi  dengan  lebih  berkualitas (Saputro, 2017).
Dengan  kondisi  kualitas  pasir  lokal  di  wilayah Sorong  Raya  yang  mengandung  kadar  lumpur  rata- rata  di  atas  ambang  batas  yang  diijinkan  sehingga mutu  betonnya  rendah,  maka  perlu  dicari  alternatif bahan / material  pengganti.  Selama ini  yang berlaku dalam  beberapa  pekerjaan  konstruksi  di  wilayah Sorong Raya, jika menginginkan kualitas beton yang baik  apalagi  beton  mutu  tinggi,  maka  banyak mendatangkan material pasir dari luar wilayah seperti dari Tobelo, Palu dan dari wilayah lain yang kualitas pasir  nya  lebih  bagus.  Hal  ini  pastilah  akan menaikkan  biaya  konstruksi  secara  signifikan, walaupun  akan  tetap  diambil  langkah  ini  bagi  yang menginginkan  kualitas  pekerjaan  betonnya  tercapai pada level kualitas bagus sampai beton  mutu  tinggi. Untuk  pasir  dari  Tobelo,  menurut  data  sampel  yang pernah  diuji  di  Lab  Beton  Teknik  Sipil  Universitas
Muhammadiyah Sorong tahun 2017 didapatkan kadar lumpurnya  2,6%  dan  mutu  beton  bisa  mencapai  K- 350  sampai  K-400.  Pengujian  beton  dengan  agregat halus  dari  Tobelo  ini  dikerjakan  dalam  kegiatan kerjasama  dengan  PT.  WIKA  yang  sedang menangani pekerjaan konstruksi dermaga di Kabupaten Sorong.
Dalam  upaya  mencari  alternatif  material  pasir lokal  tersebut,  teridentifikasi  ada  limbah  dari perusahaan pengolah tambang batu pecah yang ada di Kota  Sorong  yaitu  PT  Pro  Intertech  Indonesia  (PII QUARY). Limbah  yang  dimaksud adalah  pasir batu (sirtu)  yang  merupakan  sisa  dari  proses  pemecahan batu  menjadi  agregat  kasar  (kerikil)  dan  batu  koral. Limbah  dari  PII  QUARY  tersebut  selama  ini dikonsumsi  masyarakat  jasa  konstruksi  untuk material  lapis  pondasi  atas  pada  pekerjaan  jalan. Informasi  dari  pihak  PII  QUARY,  didapat  bahwa limbah tersebut dijual dengan harga Rp 150.000,- per kubik on site . Sedangkan  harga satuan agregat  halus (pasir cor) sesuai dengan basic price bahan bangunan yang dirilis oleh PU Kota Sorong adalah Rp 180.000,- per  kubik on  site .  Dari  sisi  harga on  site kedua material  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan,  akan tetapi  dari  sisi  kualitas  mutu  beton  yang  dihasilkan dari  pasir  lokal  tersebut  cukup  rendah  mengingat kadar lumpurnya yang cukup tinggi. Sehingga dari uji
* Corresponding author. Telp.: 08114867932 E-mail addresses: wennie.mandela14@gmail.com
laboratorium  direkomendasikan  untuk  melakukan pencucian ulang pasir lokal tersebut. Kenapa disebut harus  dicuci  ulang,  diinformasikan  bahwa  untuk wilayah  Sorong  Raya  sumber  material  pasir  itu mayoritas  berasal  dari  proses  pencucian  tanah berpasir perbukitan di belakang Kota Sorong yang di cutting untuk  diproses  menjadi  pasir,  baik  pasir plester-pasir pasang  maupun  pasir  cor.  Itupun  kadar lumpur  yang  dihasilkan  dari  proses  pencucian  tanah berpasir masih cukup tinggi, sehingga menyebabkan tidak  optimalnya  kualitas  mutu  beton  yang dihasilkan.  Di  sisi  lain,  aktifitas cutting perbukitan dan  pencucian  pasir  tersebut  berpotensi  besar  untuk merusak  lingkungan.  Atas  beberapa  hal  tersebut  di atas, maka limbah PII QUARY layak untuk diuji coba melalui serangkaian penelitian di laboratorium terkait mutu beton  yang  bisa  dihasilkan,  sehingga  nantinya akan  ada  rekomendasi  teknis  terkait  kelayakan limbah  PII  QUARY  tersebut  sebagai  alternatif pengganti  agregat  halus  dalam  pekerjaan  beton  di wilayah Sorong Raya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
1. Mengidentifikasi  potensi  dan  kelayakan  limbah PII  Quary  untuk  dijadikan  alternatif  pengganti agregat halus beton.
2. Menganalisis  mutu  beton  rata-rata  yang  bisa dihasilkan  dari  uji  laboratorium  atas  benda  uji beton  yang  memakai  limbah  PII  Quary  untuk dijadikan  alternatif  pengganti  agregat  halus beton.

## 2. Metode penelitian
2.1. Lokasi penelitian
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Material
DanTempat Penelitian Penelitian  ini  dilaksanakan  di  laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah  Sorong,  dengan  mengambil  lokasi sampel penelitian  untuk  material agregat halus yaitu Limbah batu pecah PT.PII SAOKA.
Bahan yang digunakan pada penelitian  ini  terdiri  dari  :  semen  tipe PPC,  Agregat  Kasar  ,  Agregat  Halus
(berasal  dari quarry limbah  batu  pecah  PT.PII SAOKA),  dan  air.  Limbah  batu  pecah  PII  yang diambil  yaitu  limbah  batu  pecah  sekunder  berupa material  dari  hasil  pemecahan  batu  kedua  dengan menggunakan  mesin crusher melalui  beberapa tahapan  saringan.  Limbah  sekunder  ini  berupa campuran tanah, kerikil, dan pasir.
Gambar 2. Limbah sekunder batu pecah PII quary

## 2.2. Pengujian Bahan
Pada  penelitian  ini  dilakukan  beberapa  jenis pengujian diantaranya adalah pengujian karakteristik agregat  halus  dan  agregat  kasar,  perencanaan campuran beton (mix  desain ),  pembuatan benda uji silinder beton, pengujian slump, perawatan benda uji, dan pengujian kuat tekan beton
Pengujian karakteristik agregat halus dan agregat kasar yaitu :
a. Pemeriksaan berat isi padat agregat halus
b. Pemeriksaan berat isi gembur agregat halus
c. Pemeriksaan Modulus Halus Butir (MHB) agregat halus
d. Pemeriksaan berat jenis dan kadar air agregat halus e. Pemeriksaan agregat halus lewat ayakan No.200
f. Pemeriksaan berat isi padat agregat kasar g. Pemeriksaan berat isi gembur agregat kasar h. Pemeriksaan Modulus Halus Butir (MHB)agregat kasar i. Pemeriksaan berat jenis dan kadar air agregat kasar.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  Pengujian  karakteristik  agregat  kasar  dan agregat halus limbah batu pecah PII quary.
Tabel 1. Hasil pengujian agregat
Kadar lumpur dalam pasir (%) - 19,4% Modulus halus butir 5,46 % 4,886% Berat jenis (SSD) 3,27gr/cm³ 2,645 gr/cm³ Penyerapan air (%) 5,21% 13,8% Berat isi padat 1,507gr/cm³ 1,719 gr/cm³ Berat isi gembur 1,322 gr/cm³ 1,537 gr/cm³
Dari tabel 1 hasil  pengujian agregat  didapatkan nilai  kadar  lumpur  agregat  halus  limbah  batu  pecah PII  19,4%,  modulus  halus  butir  4,886%,  berat  jenis (SSD)  2,645  gr/cm³,  penyerapan  air  sebesar  13,8%, berat  isi  padat  1,719  gr/cm³  dan  berat  isi  gembur 1,537  gr/cm³.  Untuk  agregar  kasar  batu  pecah didapatkan  modulus  halus  butir  5,46%,  berat  jenis (SSD)  3,27  gr/cm³,  penyerapan  air  5,21%,  berat  isi padat 1,507 gr/cm³ dan berat isi gembur 1,322 gr/cm³.

## Tabel 2. Kuat Tekan Silinder Beton Umur 3 Hari
Tabel 3. Kuat Tekan Silinder Beton Umur 7 Hari
Tabel 4. Kuat Tekan Silinder Beton Umur 28 Hari
Gambar 3. Grafik hubungan kuat tekan limbah batu pecah terhadap umur beton
Berdasarkan gambar 3 diatas, grafik menunjukkan  hasil  kuat  tekan  beton  limbah  batu
pecah, dengan beberapa sampel dan diuji pada umur 3,7,dan  28  hari.  Dalam  grafik,  Sampel  benda  uji  1 pada  umur  3  hari  mempunyai  kuat  tekan  13,0218 MPa,7  hari  diperoleh  13,5758  MPa,dan  28  hari diperoleh  15,8384  MPa.  Sampel  benda  uji  2  pada umur  3  hari  mempunyai  kuat  tekan  13,0218  MPa,7 hari  diperoleh  13,  8586  MPa,dan  28  hari  diperoleh 18,3839 MPa. Dan Sampel benda uji 3 pada umur 3 hari  mempunyai  kuat  tekan  13,8586  MPa,7  hari diperoleh 13,8586 MPa,dan 28 hari diperoleh 18,3839 MPa.
Hasil Kuat Tekan Beton Rata-rata Limbah batu pecah
Gambar 4. Grafik kuat tekan beton rata-rata limbah batu pecah
Berdasarkan  gambar  4  di  atas,  hasil  uji  tekan beton limbah batu pecah menunjukkan kuat tekan rata – rata beton  yang  dihasilkan  mulai  dari umur 3 hari mempunyai kuat tekan rata-rata 13,3007 MPa, 7 hari mempunyai kuat tekan rata-rata 13,7643 MPa dan 28 hari  mempunyai  kuat  tekan  rata-rata  17,5354  Mpa. Dari  gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  semakin bertambahnya umur beton  maka semakin  meningkat atau  semakin  besar  kuat  tekan  betonnya.  Hal  ini terjadi  karena  proses pengikatan  oleh  semen  dan  air terhadap agregat halus limbah batu pecah dan kerikil berjalan dengan baik.
Apabila  dilihat  dari  grafik  di  atas,  hasil penelitian  kuat  tekan  beton  pada  setiap  umur  beton mengalami kenaikan kuat tekan beton sesuai dengan lamanya  masa  perawatan  beton.  Akan  tetapi,  dari tabel  kuat  tekan  silinder  beton  limbah  batu  pecah umur 3 hari, 7 hari dan 28 hari, nilai kuat tekan beton yang  dihasilkan  tidak  memenuhi  kuat  tekan  beton yang  direncanakan.  Salah  satu  faktor  penyebabnya yaitu  pada  kandungan  lumpur  material  limbah  batu pecah yaitu sebesar 19,4% dimana berdasarkan hasil penelitian  tersebut  kandungan  lumpur  agregat  halus dari  limbah  batu  pecah  tidak  memenuhi  syarat  yang ditetapkan SNI yaitu kandungan lumpur maksimum 5 %  untuk  agregat  halus.  Namun  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik agregat dan
Penelitian Ak. Batu pecah Ah.Limbah batu pecah PT.PII
25 20 15 13.0218
13.8586 13.0218 10 13.8586 13.8586
13.5758 Benda Uji 1 5 0 3 7 Umur Beton 28 15.8384
18.3839 18.3839
Benda Uji 2 Benda Uji 3 7 28 Umur Beton (hari) 3 10 5 0
17.5354
13.3007 13.7643 20
15
25
K u at Te k an (M p a) Kuat Tekan Rata -rata (Mpa)
kuat tekan beton dari agregat halus limbah batu pecah sehingga penelitian tetap dilanjutkan.
Selain  itu  faktor  lain  yang  menyebabkan  tidak terpenuhinya  kuat  tekan  beton  yang  direncanakan terletak  pada  penyerapan  air  dari  material  yaitu penyerapan air 13.8% hasil dari Limbah batu  pecah. Seperti  kita  ketahui  air  yang  terkandung  di  dalam agregat  ini  akan  mempengaruhi  jumlah  air  yang diperlukan  di  dalam  pencampuran  (mix).  Agregat yang basah akan membuat campuran lebih basah dan akan  meningkatkan  faktor  air  semen,  sebaliknya agregat  yang  kering  akan  menyerap  air  dan menurunkan kelecekan campuran.
Dari hasil penelitian kuat tekan rata-rata silinder beton  limbah  batu  pecah  PII  Quary  dapat  dijadikan alternatif pengganti agregat halus beton. Akan tetapi mutu  beton  yang  dihasilkan  hanya  memenuhi  mutu beton kelas 1 yang digunakan bukan untuk pekerjaan struktur

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis dapat menyimpulkan bahwa : 1. Hasil identifikasi  potensi dan  kelayakan limbah batu  pecah  PII  Quary  untuk  dijadikan  alternatif pengganti agregat halus beton yaitu :
a. Hasil  pengujian  agregat  halus  limbah  batu pecah  mengandung  kandungan  lumpur sebesar 19,4 %.(Material Tidak Dicuci )
b. Dari  analisa  saringan  yang  dilaksanakan Modulus  Halus  Butir  (MHB)  agregat  halus limbah batu pecah adalah 4,8865 gr/cm³.
c. Dari  hasil  nilai  berat  jenis  untuk  kondisi jenuh kering permukaan agregat halus limbah batu pecah sebesar 2,645 gr/cm³.
d. Besarnya  penyerapan  air  agregat  Limbah Batu Pecah yaitu 13,8%
2. Hasil  pengujian  kuat  tekan  rata-rata  beton dengan agregat halus limbah batu pecah PII Quary :
a. Umur 3 hari  = 13,3007 Mpa
b. Umur 7 hari  = 13,7643 Mpa
c. Umur 28 hari = 17,5354 Mpa
Dari  hasil  laboratorium  uji  kuat  tekan  rata-rata silinder  beton  dengan  menggunakan  agregat  halus limbah batu pecah  PII  Quary  belum  mencapai  mutu beton  yang  ditargetkan  f’c  25  mpa.  Limbah  batu pecah  PII  Quary  yang  digunakan  sebagai  bahan pengganti  agregat  halus  pada  penelitian  ini, disimpulkan dapat dijadikan sebagai alternatif bahan pengganti  agregat  halus  beton.  Akan  tetapi,  mutu beton  yang  dihasilkan  hanya  memenuhi  mutu  beton kelas  1  yang  digunakan  bukan  untuk  pekerjaan struktur.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyaraka
Direktorat Jenderal Penguatan  Riset  dan  Pengembangan  Kementrian Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  yang  telah membiayai  penelitian  ini  dengan  topik Potensi Pemanfaatan  Limbah  PII  Quary  Sebagai  Pengganti Agregat Halus Beton.

## 6. Referensi
Arif, M., 2015. Analisa Perbandingan Kualitas Beton dengan  Agregat  Halus  Quary  Sungai  Maruni Manokwari  dan  KM  10  Kota  Sorong.  Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong.
Badan  Standar  Nasional,  “Tentang  Tata  Cara
Pembuatan Rencana Campuran Beton
Normal”, SNI 03 2834:2000. Jakarta, 2000 Mulyono Tri (2004), Teknologi beton . Jakarta Pebryansyah,  2016.    Pengaruh    Subtitusi  Semen dengan  Abu  Batu  pada  Kuat  Tekan  Beton. Teknik Sipil Universitas MuhammadiyaSorong. Pesireron,  G.,  N.,  2016. Analisa  Pengaruh Kandungan  Lumpur  Pada  Agregat  Halus Terhadap Mutu Beton. Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong.
Saputro, I.  T. (2017). Formulasi Proporsi Styrofoam Terhadap  Pasir  Merapi  Dan  Pengaruhnya Pada  Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Lentur  Batako Ringan. Rancang Bangun , 3 (1).